[21 \ Arbeiten aus dem chemischen Laboratorium der k. k. geol. R.-A. 429 



Prozente 



4049 Magnesia 

 [5-03 Kohl 

 1-00 Kalk 



Kohlensaures Eisenoxydul 5 69 I 



Kohlensaure Magnesia 85-97 { 4 



Kohlensaurer Kalk 1-72 { Q , , Kohlensäure 



3*53 Eisenoxydul 

 2*16 Kohlensäure 

 332 Kieselsäure 



Magnesiasilikat (Talk) 600 l 2-43 Magnesia 



[ 025 Wasser 



Summe . . . 99-38 Eichleiter. 



Magnesite von Breiten au bei St. Erhard nächst Brück 

 a. d. M., Steiermark, eingesendet von der Graz-Köfiacher Eisenbahn- 

 und Bergbaugesellschaft in Graz: 



Nr. 1. Prozente 



r . . , r . ) 37-70 Magnesia 



Kohlensaure Magnesia 7917 i 4f47 Kohlensäure 



Kohlensaurer Kalk 9 14 j 4 . Q2 Kohlensäure 



__ . , „. , . iaa- / 6-24 Eisenoxydul 



Kohlensaures Eisenoxydul 10 '°° ( 3-8 1 Kohlensäure 



Tonerde 1-32 



In Säure unlösliche Teile 0-23 



Summe . . . 99-91 John. 



Nr. 2. Prozente 



43*36 Magnesia 



Kohlensaure Magnesia 9106 { 4 



Kohlensaurer Kalk 3-68 l 



Kohlensaures Eisenoxydul 4-37 j 



r n r n Q ß o I 2-06 Kalk 



Kohlensaurer Kalk 3-68 { ]. 6 2 Kohlensäure 



2 # 71 Eisenoxydul 

 166 Kohlensäure 



Tonerde 0-24 



Tn Säure unlösliche Teile 0-26 



Summe . . . 9961 John. 



Nr. 3. Prozente 



ir 1.1 ai • o- oi J 45 ' 34 Magnesia 



Kohlensaure Magnesia 95'21 ( 49 . 87 Kohle nsäure 



rr 1.1 rr „ „ o f 0"21 Kalk 



Kohlensaurer Kalk 03b { 17 Kohlensäure 



.. . , _. , ' ,.„ 237 Eisenoxydul 



Kohlensaures Eisenoxydul 3*82 j 1-45 Kohlensäure 



Tonerde 012 



In Säure unlösliche Teile 0*09 



Summe . . . 99-62 John. 



